**********************************************************************************************************************************
SR Floor WHG AS 01
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt, mit dem keine 
Haftung der Remmers GmbH verbunden ist.
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt 
und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung
nicht berücksichtigt worden.

Die Muster-Leistungsbeschreibung/ Textbausteine
sind von einem sachkundigen Planer nach der
Untersuchung des Objektes auf die tatsächlichen
Objektgegebenheiten hin zu prüfen/ anzupassen.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Planer/Anwender verpflichtet, eine Prüfung der
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen
sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder
Vorschriften, bauaufsichtsrechtliche und statische
Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Diese Muster-Leistungsbeschreibung ist eine
Anregung für einen detailliert zu erstellenden
Ausschreibungstext. Mit der Übermittlung dieser
Muster-Leistungsbeschreibung ist keine
Projektberatung verbunden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 AbZ-# Z-59.12-303
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrunduntersuchung

Zur Untersuchung sind u. a. durchzuführen:

a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und Risse 
b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes

Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das Arbeiten unter erschwerten Bedingungen (Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit aufzunehmen.

Vor der Applikation des Beschichtungssystems ist zu
gewährleisten, dass die Voraussetzungen an den Unter-
grund gem. bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-59.12-303
erfüllt sind.

Sollten objektbedingte Ergänzungen oder von der
Zulassung abweichende Maßnahmen erforderlich sein,
sind diese mit den abnehmenden Stellen vor Beginn
der Beschichtungsmaßnahme abzustimmen
(Einzelfallabnahme).

Einheit: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
mittels Stahlkugelstrahlverfahren zur Erzielung
eines tragfähigen, sauberen und saugfähigen
Untergrundes, frei von haftungsmindernden
Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der
Untergrund staubfrei herzustellen. Der Untergrund
muss nach der Untergrundvorbehandlung die
geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
des nachfolgenden Beschichtungssystems aufweisen 
und zur Beschichtung geeignet sein.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Baustelle einrichten einschließlich
Geräte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
aller benötigten Materialien, Geräte und
Maschinen. Räumen der Baustelle und
Wiederherstellung aller benutzten
Flächen in den ursprünglichen Zustand
einschließlich notwendiger
Zwischenreinigung.

Einheit: h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001004 Aufweiten und Schliessen von
Untergrundrissen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maschinelles Einschneiden und Aufweiten 
von Rissen entlang des Rissverlaufes mittels
Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
mind. 2-3 cm. Anschließend wird der Riss
im Abstand von ca. 20-30 cm quer
eingeschnitten. Mittels Industriestaubsauger 
ist der Rissverlauf staubfrei herzustellen. 
In die quer eingeschnittenen Kerben werden zur
Verbesserung der Bewehrung geeignete
Bewehrungsstähle bzw. Klammern gelegt.
Kraftschlüssiges Schließen der vorbereiteten 
Risse mittels Pinselinjektage mit  
IR Epoxy 360, einem transparenten,
niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxydharz.

Prüfung gem. KTW Empfehlung des 
Bundesgesundheitsamtes

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001005 Grundierung mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundieren der vorbereiteten, sauberen
und saugfähigen Beton bzw.
Estrichflächen bis zur Sättigung mit
 GL 100, AgBB-konformen,
transparenten, mechanisch belastbaren,
niedrigviskosen, zweikomponentigen 
Epoxydharz. Das Material wird in 
geeigneter Weise, z. B. mit einem 
Gummischieber auf der Fläche verteilt 
und sofort im Anschluss mit einem Farbroller 
sorgfältig durchgearbeitet.

Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb
von 24 Std. weitergearbeitet werden
kann, so ist die noch frische 
Grundierung gezielt abzustreuen oder vor
der nachfolgenden Beschichtungsmaßnahme
anzuschleifen.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,30 kg/m²  Epoxy GL 100 <1427>
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001006 Egalisierung von Rauigkeiten mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel (&lt;1 mm)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egalisieren der vorbereiteten Flächen,
nach klebfreiem Erhärten der
vorangegangenen Schicht, mit einem
Ausgleichsspachtel, bestehend aus 
Epoxy GL 100, einem lösemittelfreien,
transparenten, mechanisch belastbaren,
niedrigviskosen, zweikomponentigen 
Epoxydharz und Selectmix 01/03.

Das Material wird in geeigneter Weise, 
z. B. mittels gezahnten Gummischieber, 
Glätt- oder Zahnkelle gleichmäßig auf der 
Fläche aufgebracht, so dass eine glatte 
Fläche entsteht. Anschließend wird die 
noch frische Schicht mittels Stachelwalze
oder Farbroller nachgerollt. 

Die zur Egalisierung notwendige Materialmenge 
ist abhängig vom Rauigkeitsprofil des
Untergrundes.

Produkte / Verbrauch:
ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy GL 100 <1427>
ca. 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001007 Beschichten mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten WHG-geprüften 2-K EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschichten der vorbereiteten vertikalen u. horizon-
talen Flächen, nach klebfreiem Erhärten der 
vorangegangenen Schicht jedoch innerhalb
von 48 Std., mit Remmers Epoxy WHG Color,
einem lösemittelfreien, pigmentierten, hoch
chemikalienbeständigen, zweikomponentigen 
Epoxydharz mit bauamtlicher Zulassung gemäß WHG  
§ 62/63 .

Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. 
mittels Glätt- oder Zahnkelle gleichmäßig 
auf der Fläche aufgetragen.

Bei Verwendung an senkrechten Flächen
unter Zugabe von ca. 1,5 - 2,5 % Remmers WHG TX. 

Hinweis:
Vor Zugabe der B-Komponente, wird das
WHG TX zunächst in die A-Komponente eingerührt, um
eineungewollte Erwärmung des
Beschichtungsmaterials zu vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,60 kg/m² Remmers Epoxy WHG Color <1428>
(bei senkrechten Flächen ist anteilig Remmers WHG TX <1221> zuzugeben)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liefern und herstellen einer Erdung für ableitfähige bzw. ESD-fähige Beschichtungssysteme.

In Abhängigkeit der Flächegröße und -form
sind, nach klebfreiem Erhärten der 
vorangegangenen Schicht, ausreichend 
Erdungselemente bestehend aus Leitsets und Kupferlitze 
aufzubringen. Es ist zu gewährleisten, dass kein Punkt der Fläche mehr als 10 m von einem Erdungspunkt oder einer damit verbundenen Kupferlitze entfernt ist.

Der Anschluss an den Potentialausgleich muss durch einen autorisierten Fachbetrieb
erfolgen.

Produkte / Verbrauch:
ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001009 Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufbringen einer leitfähigen
Zwischenschicht, nach klebfreiem
Erhärten der vorangegangenen Schicht
jedoch innerhalb von 48 Std., aus Remmers
Epoxy Conductive, einem wasseremulgierbaren, 
gefüllten, elektrisch leitfähigen,
zweikomponentigen Epoxydharz. Das
Material wird in geeigneter Weise, z. B.
mit einem Gummischieber gleichmäßig auf 
der Fläche verteilt und sofort im Anschluss 
mit einem Farbroller sorgfältig nachgerollt.

Es wird empfohlen, nachdem klebfreien Erhärten ein
Leitfähigkeitsmessprotokoll unter Angabe der
Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit anzufertigen.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,150 kg/m² Remmers Conductive LE <6701>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001010 Epoxy WHG Color AS als ableitfähige, deutlich rutschhemmende Beschichtung mit geeign. Abstreukorn (WHG 303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschichten der vorbereiteten Flächen,
mittels Liefern und Herstellen einer Einstreuschicht
nach klebfreiem Erhärten der
vorangegangenen Schicht, mit  
Epoxy WHG Color AS, einem 
lösemittelfreien, pigmentierten,
mechanisch belastbaren, hoch
chemikalienbeständigen,
zweikomponentigen Epoxydharz. Das
Material wird in geeigneter Weise, z. B.
mit einem gezahnten Gummischieber,
Glätt- oder Zahnkelle auf der Fläche
verteilt und sofort im Anschluss mit
einer Stachelwalze intensiv
durchgearbeitet.

Die noch frische, ableitfähige Einstreubasis 
ist im Überschuss mit einem geeigneten leitfähigen Quarz- bzw. Hartstoffzuschlag abzustreuen.
Nicht eingebundene Quarzsand- bzw. Hartstoffkörner sind anderntags zu entfernen.

Eine Abweichung von den bauaufsichtlich zugelassenen Vorgabewerten ist hier möglich.
Es wird vorgeschlagen, den geplanten ableitfähigen, rutschhemmend ausgeführten Aufbau mit den zuständigen TÜV-Sachverständigen abzustimmen.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,80 - 1,0  kg/m²  Epoxy WHG Color AS <1431>
(Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
geeign. Abstreuung in gesonderter Position

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001011 Flächige Einstreuung von staubfreiem, leitfähigem
Einstreumaterial Remmers SIC 04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach entsprechender Liegezeit
(temperaturabhängig) wird die noch
frische Schicht vollsatt abgestreut mit
Remmers SIC 04. Nach Erhärten
wird der nicht eingebundene
Überschuss mittels hartem Besen
entfernt.

Produkt / Verbrauch:
mind. 4,0-6,0 kg/m² Remmers SIC 04 <6673>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001012 Kopfversiegelung für ableitfähige WHG Beschichtung bzw. rutschhemmende Einstreubeläge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versiegeln der abgestreuten Basisschicht
nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen 
Schicht jedoch innerhalb von 48 Std., 
mit Epoxy WHG Color, einem lösemittelfreien, 
pigmentierten, hoch chemikalienbeständigen, 
zweikomponentigen Epoxydharz mit bauamtlicher 
Zulassung gemäß § 62/63 WHG.

Das Material wird in geeigneter Weise,
z. B. mit einem Gummischieber stramm
über die herausstehenden Quarzsandspitzen 
bzw. Hartstoffkornspitzen abgezogen und sofort 
im Anschluss mit einem Farbroller sorgfältig nachgerollt.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,60 bis 0,90 kg/m² Remmers Epoxy WHG Color <1428>

Einheit: m2